426 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



» 2° Zn!\lg''. — La composition centésimale théorique de cet alliage 

 correspond à /|0 de zinc et 60 de magnésium. 



)) Le meilleur procédé permettant d'isoler cette combinaison consiste à 

 traiter le culot 7oMg-3oZn par une solution de chlorhydrate d'ammo- 

 niaque à 5 pour 1000, à chaud et pendant plusieurs heures : il se dépose une 

 poudre métallique répondant à la composition centésimale indiquée ci- 

 dessus. On a trouvé, comme proportion de zinc, des nombres compris 

 entre 39,3 et 4i,o pour 100. L'attaque à froid conduit au même résultat 

 final, mais elle demande beaucoup plus de temps. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Propriétés et constitution des aciers au chrome. 

 Note de M. Léon Guillet, présentée par M. A. Ditte. 



« Les aciers au chrome ont déjà donné lieu à un certain nombre de tra- 

 vaux importants, notamment de la part de M. Brustlein, de M. Osmond et 

 de M. Hadfield. 



» Nous avons étudié, tant par la micrographie que par les essais méca- 

 niques, deux séries d'aciers au chrome, l'une très peu carburée, l'autre 

 renfermant environ o,85o pour 100 de carbone. Dans chaque série, le 

 chrome croît de o à 40 pour 100 environ. 



» Aciers bruts de forge. — Les aciers les moins riches en chrome sont perlilii[ues ; 

 les aciers à teneur moyenne sont niartensitiqiies ; Jans les teneurs élevées, on lencontre 

 un constituant spécial qui apparaît dans l'attaque à l'acide picrique sous forme de glo- 

 bules blancs; il a déjà été signalé par M. Osmond. Ce constituant ne se colore par le 

 picrate de soude en solution sodique que si l'acier est suftisamment riche en carbone 

 et en chrome; il ne semble donc pas être un produit défini. 11 apparaît par cémentation 

 assez profonde des aciers marlensitiques ou perlitiques. C'est un carbure. Nous cher- 

 chons à l'isoler. 



» Plus l'acier contient de carbone, moins il faut de ciuome pour passer d'une struc- 

 ture à l'autre. De plus, on rencontre simultanément, dans les aciers renfermant un pour- 

 centage de carbone un peu élevé, la martensite et le carbure. Enfin, dans les aciers très 

 carburé» (plus de o,5oo) au lieu de la martensite pure on trouve de la Iroostile mé- 

 langée de martensite. 



» D'ailleurs, le Tableau suivant résume la microslructure des aciers au chrome : 



Aciers a 0,300 pour loo Aciers à o,Soo pour 100 



Classes. MicrostrucUires. de carbone. de carbone. 



I •>.... Perlite 



2°. . . . Martensite pure ou troostite 

 3". . . . Martensite et carbure 



4°. . . . Carbure 



